102 C. Doelter, 



dies im Einklänge mit dem ziemlich großen Widerstände im 

 flüssigen Zustande, der wohl weniger eine Folge geringfügigen 

 Dissoziationsgrades ist, als mit der großen Viskosität und der 

 daraus resultierenden sehr geringen Ionenbeweglichkeit zu- 

 sammenhängt. 



Bei den Silikaten, von welchen früher Albit, Labradorit, 

 Diopsid im flüssigen Zustande, Diopsid, Adular auch im festen 

 untersucht wurden, ist infolge der großen Viskosität auch im 

 flüssigen Zustande die Leitfähigkeit eine geringe und erst weit 

 über dem Schmelzpunkte ist mit abnehmender Viskosität die 

 Leitfähigkeit bedeutender, daher auch die Polarisation in 

 der Schmelze gering und natürlich ergeben sich im festen 

 Zustande noch geringere Beträge. Daraus läßt sich aber nicht 

 schließen, daß es sich bei diesen Krystallen um metallische 

 Leitung handeln muß, weil die Beträge geringer sind als bei 

 anderen stark elektrolytisch leitenden Salzen. Daß auch in 

 Silikatschmelzen Dissoziation vorhanden ist, läßt sich nicht 

 bezweifeln, um so mehr als in einem Falle bei Albit bei der 

 Ladung mit dem Straßenstrom sogar Elektrotyse auftrat, so daß 

 die Elektroden stark angegriffen wurden; besonders die Kathode 

 hatte sehr gelitten. 



In anderen Fällen wies in solchen Schmelzen der Polari- 

 sationsstrom nur eine Spannung von 0* 33 Volt auf, bei einem 

 Widerstand von 164Q, ist also geringer als bei manchen festen 

 Krystallen, z. B. Baryt, Saphir. 



Bei Silikaten liegt also ein Fall vor, der mit den anderen 

 nicht ganz vergleichbar ist, vielleicht ist hier der Reststrom sehr 

 groß, jedenfalls zeigen manche Silikate sowohl im flüssigen, 

 als auch im festen Zustande geringe Polarisation. Die Ionen- 

 beweglichkeit ist in diesen viskosen Schmelzen gering, wie ja 

 alle Verhältnisse der Silikatschmelzen durch ihre Viskosität 

 beeinflußt werden und diese in vielen Eigenschaften von 

 anderen Salzen abweichen. 



Der Widerstand im flüssigen Zustande ist immer noch 

 ein größerer, z. B. bei Labradorit, wo er bei 1310°, also etwas 



0*23 Volt (nicht Millivolt) eingesetzt werden, wie ja aus der Rechnung 

 ersichtlich ist. 



